Arbeiten in dem chemischen Laboratorium der k. k. geologischen Reichsanstalt. 
613 
Wassergehalt in 100 Theilen 0*8 
Asche in 100 Theilen 14*0 
Cokes in 100 Theilen 74 '0 
Reducirte Gewiehts-Theile Blei 26 '93 
Wärme-Einheiten 6090 
Aequivalent einer Klafter 30 weichen Holzes sind Centner . 8' 6 
3) Eisensleinröthel vonKamenomost in Böhmen; zur quantitativen Analyse von 
der k. k. Statthalterei in Prag eingesendet zur Ermittlung der Entscheidungsgründe 
der Frage: ob derselbe als vorbehaltenes Mineral (Eisenstein) zu betrachten sei. 
Da das äussere Aussehen schon auf einen sehr variirenden Gehalt an Eisen 
hinwies, wurden zwei Analysen ausgeführt, und zwar mit einem an Eisen reichen 
und einem daran armen Stücke. 
1 00 Theile enthielten : 
a. 
l 
In Säuren unlöslich. . . . 
...29 
•21 
75* 
*62 
Eisenoxyd 
... 59 
■00 
13 
■61 
Lösliche Thonerde . . . . 
... 7 
*03 
3 
■00 
Kalkerde 
... 0 
•40 
0 
50 
Wasser 
. . . 4 
*25 
7* 
*02 
4) Eisensteine und Braunkohlen. Analysirt von Reinhold Freiherrn von 
Reichenbach. 
a) Ankerit (Rohwand) von Rohrbach im Graben bei Ternitz. 
Kieselerde 32*45 
Kohlensäure Kalkerde 54*50 
Eisenoxyd 8 *47 mit 5*93 Eisengehalt. 
Kohlensäure und Wasser .... 4*58 
100*00 
b) Ankerit von eben daher enthält in 100 Theilen: 
15*72 Eisenoxyd mit 11*00 Eisengehalt. 
cj Ankerit, krystallinisch, von eben daher, lieferte auf 100 Theile: 
27*6 Eisenoxyd mit 19*32 Eisengehalt. 
Ausserdem sehr wenig Kieselerde mit Spuren von Mangan und Graphit, nebst 
kohlensaurem Kalk. 
d) Hellbrauner Ankerit (Rohwand) von eben daselbst ergab : 
3*00 Kieselerde 
22*33 kohlensaures Eisenoxydul mit 10*78 Eisengehalt, 
72*94 kohlensaure Kalkerde, 
1*73 Wasser und Kohlensäure, nebst Spuren von Mangan und Magnesia. 
100*00 
e) Ankerit von eben daher enthielt: 
7*00 Kieselerde, 
15*81 kohlensaures Eisenoxydul mit 7*63 Eisengehalt, 
77*19 kohlensaure Kalkerde und Magnesia, nebst Spuren von Mangan. 
100*00 
f) Krystallinische Rohwand, Ankerit von dort, enthielt: 
3*02 Kieselerde, 
23*46 kohlensaures Eisenoxydul mit 11*33 Eisengehalt, 
73*52 kohlensaure Kalkerde, nebst Spuren von Kupfer. 
100*00 
78 * 
